der niederrheinischen Gesellschaft in Bonn. 
147 
daher rühren möge, dass während der Versuche zuweilen salpeter¬ 
saure Dämpfe in den Arbeitsraum eingetreten seien und das Zink 
verändert hätten. Um diese Yermuthung zu prüfen, Hess der Vor¬ 
tragende Herrn Miller, der in seinem Laboratorium mit phy¬ 
sikalischen Versuchen beschäftigt ist, eine Reihe von Messungen 
ausführen, die das interessante Resultat ergaben, dass eine sehr ge¬ 
ringe Beimischung fremden Metalls die Stellung des Zinks in der 
Spannungsreihe beträchtlich ändern könne. Die Versuche begannen 
damit, dass zwei Zinkplatten in Kohlrausch’s Condensatoren 
möglichst blank abgerieben und polirt wurden. Dieselben zeigten 
sich in den Condensatoren gegenüber Kupfer ganz gleich. Als 
aber in dem einen Condensator dem Zink nach der Reihe Silber, 
Gold, Platin entgegengesetzt wurden, erhielt man sehr viel grössere 
Werthe der elektrischen Differenzen als sie Kohlrausch erhalten 
hatte, trotzdem vorsichtig dafür gesorgt wurde, dass die Metall¬ 
flächen stets blank und rein waren. Die Beobachtung erklärte sich 
leicht unter der Voraussetzung, dass die Stellung des Zinks in der 
Spannungsreihe anders war, als die des reinen Zinks. Denn stand 
das benutzte Zink in der Spannungsreihe dem Kupfer näher als 
das reine Zink, so wurde die Einheit für alle Zahlen kleiner und 
damit mussten die sämmtlichen Zahlen grösser werden. 
Es wurde deshalb die eine der Zinkplatten galvanisch mit 
einem dicken Ueberzug von reinem Zink versehen und jetzt die 
elektrische Differenz des reinen Zink-Kupfers mit dem des käuf¬ 
lichen Zink-Kupfer verglichen. Es zeigte sich in der That, dass 
dann die letztere, wenn erstere gleich 100 gesetzt wurde, durch 
die Zahl 60 gegeben war. Ganz dasselbe ergab die Bestimmung 
der elektrischen Differenzen des reinen Zink mit Silber, Gold und ' 
Platin verglichen mit käuflichem Zink-Kupfer. Wurde für letzteres 
der gefundene Werth käuflich Zn|Cu = 60 eingesetzt, so ergaben 
die Versuche für reines Zn|Ag, ZnjAu, Zn|Pt resp. 108, 114, 126, 
Zahlen die nur wenig von denen von Kohlrau sch ab weichen. 
Um die Zusammensetzung des käuflichen Zink zu bestimmen, 
wurde auf der Drehbank aus der vordem Fläche der Zinkplatte eine 
Menge von Zinkspänen herausgedreht, die zusammen 1,722 Gr. 
wogen. Prof. Landolt hatte die Güte die Späne zu untersuchen. 
Zu dem Ende wurden die Späne in verdünnter Schwefelsäure auf¬ 
gelöst. Es blieb 0,0225 Gr. ungelöst, also 1,30 % der ganzen 
Masse. Die Bunsen’sche Flammenprobe ergab denselben als Blei. 
In dem Filtrat Hessen sich nur Spuren eines Niederschlages durch 
Schwefelwasserstoff erhalten, so wenig dass der Niederschlag nicht 
näher untersucht werden konnte. Bei weiterer Untersuchung des 
Filtrats Hessen sich kaum merkliche Spuren von Eisen und Magne¬ 
sium erkennen. Die Verunreinigung bestand also im wesentlichen 
aus l,3°/o Blei > und diese genügte die elektrische Differenz auf 
etwa Vs derjenigen des reinen Zink-Kupfer zu bringen. 
